II. Besprechungen. 
157 
von dilatierenden Kraften erniedrigt wird“, mithin aucli die in der 
Nalie der Schmelzkurve sieh einstellende Plastizitat frtiher ein- 
treten muss. 
Diesen Erwartungen entsprach der Erfolg des Versuches. 
Wahrend es F. D. Adams und J. T. Nicolson mit ikren Ap- 
paraten von 1901 nicht gelang, bei gewohnlicher Temperatur 
kataklastische Erscheinungen beim Pressen der Marmorsaulchen 
ganzlich zu vermeiden, erzielten sie mit dem gleiclien Apparat und 
der gleiclien Substanz vollig bruchlose plastische Umformung durch 
Erhohung der Temperatur auf 300°—400° C. Ein Vergleich mit 
den Versuchen von 1910 ergibt, dass vollkommen plastische Defor¬ 
mation bei dieser erhohten Temperatur durch erheblich geringere 
Drucke erreicht wird, als bei gewohnlicher Temperatur, dass das 
Umwandlungsprodukt in beiden Fallen durchaus ubereinstimmt und 
dass unter sonst gleiclien Bedingungen die bei hoherer Temperatur 
bruchlos umgeformten Marmorsaulchen eine hohere Druckfestigkeit 
aufweisen als die bei niederer Temperatur beanspruchten: der bei 
hoherer Temperatur deformierte Versucliskorper besitzt nahezu die 
gleiche Druckfestigkeit wie eine gleiche ungepresste Marmorsaule. 
Der letzte bekannte und in seiner Wirkung zu berucksiehtigende 
Faktor ist die Zeit; je langsamer der Druck zunimmt und je langer 
der gepresste Korper unter hohem Druck bleibt, desto gtinstiger sind 
die Bedingungen ftir plastische Umformung. Schon 1878 fiihrte 
J. Lehmann bei der Besprechung der sachsischen Granulite aus, dass 
ein gewohnlich als starr bezeichnetes Gestein sich einem langandauern- 
den Druck gegeniiber plastisch verhalt: ,,kleine Formveranderungen 
summieren sich im Laufe der Jahrtausende zu gewaltigen StorungenV 
Auch diese theoretiscli begrtindete und zur Erklarung der Plasti¬ 
zitat der Gesteine vielfach herangezogene Annahme von Wachsen der 
Plastizitat mit der Dauer der Beanspruchung konnten F. D. Adams und 
seine Mitarbeiter durch Bestimmung der Druckfestigkeit der auf ver- 
schiedene Weise beanspruchten Versucliskorper bestatigen. Eine in 1 Mi¬ 
nute deformierte Marmorsaule, die sofort nach der Pressung aus der 
Hiilse herausgenommen und auf ihre Druckfestigkeit gepriift wurde, 
wies 60,6 °/o der ursprtinglichen Druckfestigkeit auf; der Wert stieg auf 
65,7 % bei einer gleichfalls in 1 Minute deformierten, aber erst 100 
Tage spater auf ihre Druckfestigkeit gepriiften Saule und er erreiclite 
durchschnittlich 84,7 °/o bei drei ganz gleiclien Versuchskorpern, 
die wahrend 30 Tage einem sehr langsam wachsenden Druck aus- 
gesetzt und nahezu 2 Jahre in ilirer Stahlhtilse belassen wurden. 
Bei diesem Versuch hatte einer der drei Versucliskorper sogar 
eine grossere Druckfestigkeit erhalten, als sie dem ungepressten 
Marmor zukommt. Bei einer anderen Versuchsreihe wies eine inner- 
halb 64 Tagen gepresste Marmorsaule fast die doppelte Druckfestig- 
